Mineralbildung in Schmelzmassen ete. og 
Magnesiaglimmer ist gelegentlich in verschiedenen Schla- 
cken (Rohschlacken beim Verschmelzen von Kupferstein bei 
Kafveltorp und Garpenberg, Schweden, Hohofenschlacken 
von Königin-Maria Hütte pr. Zwiekau, Sachsen) nachge- 
wiesen worden, dabei auch bei Schmelzung von Silikaten 
mit Fluoriden (Hautefeuille, Chrustschoff) künstlich 
dargestellt worden. — Indem ich auf meine früheren Ar- 
beiten hinweise, werde ich hier nur darauf aufmerksam 
machen, dass der Magnesiaglimmer von den Kafveltorper- 
Schlacken durch folgende Kriterien karakterisirt wird: Das 
Mineral tritt in dünnen, sechsseitigen, elastisch biegsamen 
Blättern (welche bis 5—6 mm. breit sind) auf; Prismen- 
winkel ca. 121°; ausgezeichnet gute Spaltbarkeit nach OP; 
Schlagfigur wie natürlicher Glimmer; optisch zweiachsig 
und negativ; spitze Bissectrix beinahe senkrecht zu OP, 
Abweichung nur ca. 1—1.5°; Oeffnung zwischen den optischen 
Achsen ganz klein. (Die Ebene der optischen Achsen 
konnte nicht bestimmt werden). Ganz farblos, folglich nicht 
pleochroitisch, lebhafte Interferenzfarben. Von Säuren 
beinahe nicht angreifbar. Zusammensetzung des nach der 
Gleitungsmethode beinahe rein isolirten Glimmers: 
Analyse No. 120. 
SiO, Al, 0, FeO’) CaO 2470 ZnO Cu,0 Sum Rest 
49,0 | 11.30 | 5.92 | 2.29 | 29.93 | 1.40 | O 30 
86.34 | ca. 13 Jo Na, O & K,0 
| 
Dabei etwas S von mechanisch angemengten Monosulfid 
(Fe S). 
Der Glimmer von den Garpenberger Schlacken zeigt 
dieselben Higenschaften, ebenso derjenige von den Hohofen- 
1) Hierin etwas Fe,O,, wahrscheinlich ca. 0.5 °/o, höchstens 1 °/o, mit- 
gerechnet. 
